Silanization of silicon and mica
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭ್ರಕಗಳ ಸಿಲನೈಸೇಶನ್ ಎಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಜೋಡಣೆ ಘಟಕಗಳ ತೆಳುವಾದ ಪದರದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಲೇಪನವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಬಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು (ಎಎಫ್ಎಂ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಸಿಲನೈಸೇಶನ್ ನ್ಯಾನೊಸ್ಕೇಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಜೈವಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಟೋಪೋಲಜಿಗಳು ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸದ ತಲಾಧಾರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಭೌತಿಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಕೃತೀಕರಣ, ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದಾದ ಬಂಧ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮೇಲ್ಮೈಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಖರಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಲು ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಿ. ಎನ್. ಎ. ಯ ಪರಮಾಣು ಬಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು 3-ಅಮಿನೊಪ್ರೊಪಿಲ್ಟ್ರೈಥಾಕ್ಸಿಸಿಲೇನ್ (ಎ. ಪಿ. ಟಿ. ಇ. ಎಸ್.) ಲೇಪಿತ ಅಭ್ರಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ಡಿಎನ್ಎ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಮೈನ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶಗಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಫರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿರ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಹ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ 2 (ಬಿಎಂಪಿ 2) ಅನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಲು ಅಮೈನ್-ಕೊನೆಗೊಂಡ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ (ಸಿಎಫ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೇಲ್ಮೈ). 14 ಅಮೈನ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಣುಗಳು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಪಿಟಿಇಎಸ್) ಜೈವಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಸ್ಥಿರವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವಯಂ-ಜೋಡಿಸಲಾದ ಏಕ ಪದರಗಳನ್ನು (ಎಸ್ಎಎಂ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯು ಸ್ವಯಂ-ಜೋಡಿಸಲಾದ ಏಕ ಪದರಗಳು (ಎಸ್ಎಎಂ) ಮೇಲ್ಮೈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1946 ರಲ್ಲಿ ಬಿಗೆಲೋ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಆದರೆ 1983 ರವರೆಗೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಕೆನೆಥಿಯೋಲೇಟ್ಗಳ ಎಸ್ಎಎಮ್ಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾರಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಲವಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏಕ ಪದರಗಳ ಸ್ವಯಂ-ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಣುವಿನ ನಡುವೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಂಧದ ರಚನೆಯು ಸ್ವಯಂ-ಜೋಡಣೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ (ಗಾಜು, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೈಕಾ) ಆರ್ಗನೋಸಿಲೇನ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೋಸಲ್ಫರ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ನಂತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಗನೋಸಿಲೇನ್ ಪದರಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕ ಪದರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಸಿಲನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ನಯವಾದ ಪದರಗಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಲನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ಸೈಲೇನ್ ಪದರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಸೈಲೇನ್ ಪದರಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವು ಸೈಲೇನ್ ಪದರಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ತೀವ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ-ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸೈಲೇನ್ಗಳ ಪದರಗಳು ತೇವಾಂಶ, ತಾಪಮಾನ, ಸೈಲೇನ್ ಕಾರಕದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಣ್ವಿಕವಾಗಿ ನಯವಾದ ಪದರಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು, ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಸ್ವಯಂ-ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪದರಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭ್ರಕ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕೃತ ಸಿಲಿಕಾನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ರಚನೆಯನ್ನು ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ತಲಾಧಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಿರಾನ್ಹಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. - OH ಗುಂಪುಗಳು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಸಾವಯವ ಸೈಲೇನ್ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೈಲೋಕ್ಸೇನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು (Si-O-Si) ರಚಿಸಬಹುದು. ಸಿಲನೈಸೇಶನ್ಗಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ಮೇಲ್ಮೈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಯುವಿ-ಓಝೋನ್ ಮತ್ತು ಪಿರಾನ್ಹಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಿರಾನ್ಹಾ ದ್ರಾವಣವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಫಿನ್ಲೇಸನ್-ಪಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಒರಟುತನ (3-5 Å) ಮತ್ತು ಚದುರಿದ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ-ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 1 ಚಕ್ರದ ನಂತರ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿರಾನ್ಹಾ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 30 ಚಕ್ರಗಳ ನಂತರ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು (ಒಟ್ಟು ಗಾತ್ರ> 80 ಎನ್ಎಂ), ಪಿರಾನ್ಹಾವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಸಿದವು. ಅಭ್ರಕವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಶೇಖರಣೆಗೆ ತಲಾಧಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ರಕವು ಸಿಲಿಕಾನ್ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಣ್ವಿಕವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಅಣುಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು K [Si3Al] O10Al2 (OH) 2 ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಫಟಿಕೀಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪದರದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪರಮಾಣು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನೆರೆಯ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪದರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಕೆ + ನಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮಸ್ಕೊವೈಟ್ ಅಭ್ರಕವು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮತಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸೀಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೀಳಿರುವ ಅಭ್ರಕದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಯಾನುಗಳು ಅಭ್ರಕದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ನಂತೆಯೇ, ಅಭ್ರಕದ ಮೇಲ್ಮೈಯು ಸೈಲೇನ್ಗಳಿಂದ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಲಗತ್ತಿಸಲು ಸಿಲನಾಲ್ ಗುಂಪುಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೀಳಿರುವ ಅಭ್ರಕವು ಶೇಕಡಾ 11ರಷ್ಟು ಸಿಲನಾಲ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ (ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ). ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಅಭ್ರಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿಲನೈಸೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆಯಾದರೂ, ಸಕ್ರಿಯ ಅಭ್ರಕದ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಿಲನಾಲ್ ಗುಂಪುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸೈಲೇನ್ ಅಣುಗಳ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಲಗತ್ತನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಗಾನ್/ನೀರಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭ್ರಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಿಲನಾಲ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸಕ್ರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಲನಾಲ್ ಗುಂಪುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಯಾಸನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ-ಸಕ್ರಿಯ ಮೈಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೈಕಾ ಮೇಲಿನ ಸಿಲನಾಲ್ ಗುಂಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆಃ 64 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಹೊಸದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೈಕಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಲನಾಲ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮೈಕಾಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 3 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 10 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಅಣುಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅಣುಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬಹುಪಾಲು ಕಣಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಇದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತರ ಆಣ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಇದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ). ರಚಿಸಲಾದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದರದ ಸ್ವರೂಪವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದಾರ್ಥದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಯಾನು ವಿನಿಮಯ (ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆವೇಶದ ಅಯಾನುಗಳಿಂದ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ಅಯಾನುಗಳ ಬದಲಿ), ಅಯಾನು ಜೋಡಣೆ (ದ್ರಾವಣ ಹಂತದಿಂದ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ತಲಾಧಾರಗಳ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು), ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಬಂಧ (ತಲಾಧಾರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಣುಗಳ ನಡುವೆ ಧ್ರುವೀಯವಲ್ಲದ ಆಕರ್ಷಣೆ), ತಲಾಧಾರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾದ ತಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಪಿ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಧ್ರುವೀಯ ಸಂವಹನಗಳ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗಶಃ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಂಧಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದರದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಸಿದ ಸೈಲೇನ್ನ ಪ್ರಕಾರವು ಎಪಿಟಿಇಎಸ್ನಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಪಿಟಿಇಎಸ್ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಣುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾದ ಅಣುವಾಗಿದೆ. ಎಪಿಟಿಇಎಸ್ ಪ್ರತಿ ಅಣುವಿಗೆ ಮೂರು ಎಥೋಕ್ಸಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ನೀರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಲಂಬ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಟಿಇಎಸ್ ಅಣುಗಳ ನಡುವೆ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದಾದ ಒಲಿಗೋಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಾವಣ-ಹಂತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಆವಿ-ಹಂತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ-ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ದ್ರಾವಣ-ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಸೈಲೇನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಜಲ ದ್ರಾವಕದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆವಿ-ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಸೈಲೇನ್ನ ಆವಿ ಮಾತ್ರ ತಲಾಧಾರದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ದ್ರಾವಣ-ಹಂತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಅಮೈನೋಸಿಲೇನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಮ್ಮತವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಃ (1) ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋಸಿಲೇನ್ಗಳ ಪಾಲಿಮರೀಕರಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಜಾಡಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಟೋಲುಯಿನ್ನಂತಹ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ದ್ರಾವಕವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; (2) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಲೇನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ (> 10 ಪ್ರತಿಶತ) ಒಲಿಗೋಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ರಚನೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ; (3) ಮಧ್ಯಮ ತಾಪಮಾನಗಳು (60-90 °C) ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧಗಳಂತಹ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಇದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಟೆಟ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಸೈಲೇನ್ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಷರತ್ತು (3) ತಲಾಧಾರದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಟೋಲುಯಿನ್ ಹಂತ 20ಕ್ಕೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ; (4) ಸಿಲನೈಸೇಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಟೋಲುಯಿನ್, ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತಹ ದ್ರಾವಕಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಸೈಲೇನ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಪದರದಲ್ಲಿನ ಉಳಿದಿರುವ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಜಲವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ; (5) ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (110 °ಸಿ) ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥ ಅಮೈನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆವಿ-ಹಂತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆವಿ-ಹಂತದ ಸಿಲನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಸೈಲೇನ್ ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿನ ಜಾಡಿನ ನೀರಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಲೇನ್ಗಳ ಆಲಿಗೋಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆವಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಶೇಖರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕೇಟ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದ್ರಾವಕವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಅಮಿನೊಸಿಲೇನ್ಗಳು, ಆಕ್ಟಾಡೆಸಿಲ್ಟ್ರೈಮೆಥಾಕ್ಸಿಸಿಲೇನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಆಲ್ಕಿಲ್ ಸೈಲೇನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೈಲೇನ್ಗಳ ಆವಿ-ಹಂತದ ಸಿಲನೈಸೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಯವಾದ ಮೊನೊಲೇಯರ್ಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೈಲೇನ್ ಅಣುಗಳು ತಲಾಧಾರಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸುವ ಸ್ವರೂಪವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಶೇಖರಣೆಯ ನಂತರ ತಲಾಧಾರವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸೈಲೋಕ್ಸೇನ್ ಬಂಧ ರಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಚೆನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಎಪಿಟಿಇಎಸ್ ಮೊನೊಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ತಾಪಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪಡೆದ ಪದರಗಳ ದಪ್ಪವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 70 °C ಮತ್ತು 90 °C ನಲ್ಲಿ 5 Å ಮತ್ತು 6 Å ಆಗಿತ್ತು, ಇದು APTES ಅಣುವಿನ ಅಂದಾಜು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕ ಪದರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಲಿಕಾನ್ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ